220403(R).、本課題の研究会を通じて提案されたものである。keVの円偏光X線を用いて、Gd23Fe77アモルファス垂直磁化膜に対して行われた。実験的に求めることに挑戦した。K付近でゼロとなり、この温度が磁気補償温度に対応する。4fの磁気コンプトンプロファイルに分離した。高温側ではFeが磁場の方向を向き、低温側ではGdが磁場の方向を向くことが分かった。磁気コンプトンプロファイルの積分値からスピン磁化を求めた(図2)。K付近でゼロとなり、この温度がスピン磁気補償温度に対応することが示された。emu/cm3程度となり、温度変化はほとんどみられなかった。emu/cm3程度となり、温度変化は同様に少なかった。軌道磁化がFeに起因すると考えると、Feスピン磁化に対する軌道磁化の寄与は2%であった。この値はGd40Fe60アモルファス合金の先行研究(軌道磁化の寄与1.6%)と矛盾しない。